Lagerstätten nutzbarer Mineralien. 



277 



in Staub zerfällt, der sich unter dem Mikroskop aus winzigen Kryställchen, 

 Prismen und Blättchen bestehend erweist. Die Analyse zweier Proben 

 von verschiedenen Punkten ergab: 





T 



1, 



TT 

 11. 





91 AC\ 0/ 





Wasser verlust in Bothgluth, sowie etwas stick- 







i JVM 1 v • _ _ • 1 _ C1,-l~-, J — 









0,36 ) 



7,38 





ll|l4 / 





52,35 



57,30 



Thonerdeüberschuss, in Säuren löslich .... 



4,71 



3,10 



Eisenphosphat P 2 5 . Fe 2 3 



0,24 



0,41 





Spur 



1,17 





.2,00 



2,29 



ci, so 3 



Spur 



Spur 





100,09 



100,31 



Sieht man von den Beimengungen ab, so erweist sich die reine Masse 

 als ein wasserhaltiges Aluminiumphosphat , entsprechend der Formel: 

 P 2 5 . Al 2 3 . 7H 2 0. Es ist entstanden durch Einwirkung sich zersetzender 

 thierischer Stoffe auf den umschliessenden Thon und steht dem Osteolith, 

 Calainit und Gibbsit oder Zepharovichit am nächsten. Für das Mineral 

 wird der Name Minervit vorgeschlagen. Es ist mikrokrystallinisch, lös- 

 lich in verdünnten Säuren und Alkalien, sowie in ammoniakaler Lösung 

 von Ammoniumeitrat. 



Ausser diesem neuen Thonerdephosphat wurde in der Minerva- 

 grotte auch der seltene Brushit P0 4 . CaH . 2 H 2 0, bezw. Metabrushit 

 (P 4 .. CaH) 2 . 3H 2 gefunden, welche bislang nur aus den Guanolagern 

 der Inseln Avas und Sombrero bekannt waren. Das Mineral bildet ein 

 gelblichweisses Mehl, oder bröckelige Stücke, in deren Mitte man in der 

 Kegel einen Kern des ursprünglichen, noch nicht völlig umgewandelten 

 Kalkgesteines antrifft, oder auch Krusten auf Kalkstein. Aber der reinste 

 Brushit der Minervagrotte bildet ein weisses mikrokrystallinisches Pulver, 

 welches lufttrocken folgende Zusammensetzung aufwies: 





I. 



II. 



Glühverlust (Wasser 



und etwas organische Substanz) 21,53 °/ 



21,92% 



p 2 o 5 . 



41,41 



40,58 



S0 3 





Spur 







1,20 







33,42 



MgO 





Spur 



A1 2 3 





2,10 





0,15 



0,76 



Eisenoxyd, Nitrate . 





Spur 





100,18 



99,98 



